Wachstumserscheinungen des Kupfers, Silbers und Goldes. 
17 
verwandelt, und zwar um so rascher, je höher die Temperatur ist. 
I)a jedoch der Schwefel hierbei in Dampfform reagiert, wobei seine 
Konzentration und somit auch seine chemische Wirksamkeit dem 
Druck proportional zunimmt, so müssen zur Erklärung die Druck- 
verhältnisse herangezogen werden. Stellt man Silbersulfid aus 
Schwefel und Silberblech in einem geschlossenen Röhrchen dar, 
I so beträgt der Dampfdruck des Schwefels bei 500° C bereits über 
2 Atmosphären, während bei der Dissoziation des Silbersulfides 
nur der äußerst geringe, kaum meßbare Partialdruck des Schwefels 
wirksam ist. Um experimentelle Anhaltspunkte hierüber zu ge- 
winnen, und um gleichzeitig darüber ins klare zu kommen, ob 
etwa der Energiegehalt des Silberblechs und des Haarsilbers ein 
I so verschiedener ist, daß er die Reaktion mit Schwefel merklich 
beeinflußt, wurden folgende Versuche durchgeführt ? 
Ein geschwefeltes 7 cm langes Silberblech, an dem bereits 
durch mehrtägiges Erhitzen ein Silberbart entstanden war, wurde 
in ein 25 cm langes Rohr gebracht, welches am entgegengesetzten 
Ende ein Stückchen, durch eine Einschnürung festgehaltenen 
Schwefels enthielt. Nach dem Auspumpen wurde das Rohr so in 
den Ofen gesteckt, daß der Schwefel weit herausragte, während 
das Silbersultid mit dem daran sitzenden Haarsilber auf 450° erhitzt 
wurde. Gleichzeitig wurden zwei ebensolche Rohre in den Ofen 
gelegt, welche kein Sulfid, sondern außer etwas Schwefel (auch 
hier außerhalb des Ofens) nur Silberblech beziehentlich etwas 
Haarsilber führten. Nach 48 ständigem Erhitzen zeigte keiner 
der drei Versuche eine Anfärbung; die Silberauswüchse des ersten 
Rohrs hatten sich durch das 48 ständige Erhitzen beträchtlich ver- 
mehrt. Ein vierter, bei Zimmertemperatur augesetzter Parallel- 
versuch, bei welchem Silberblech und Haarsilber gleichzeitig der 
Einwirkung von Schwefeldampf ausgesetzt wurden, ergab schon 
nach 2 Stunden deutliche Anfärbung des Silbers infolge von Sulfid- 
bildung. Bei 450° und unter niedrigem Dampfdruck 
reagieren Schwefel und Silber nicht miteinander, 
während, unter sonst gleichen Verhältnissen bei 
Zimmertemperatur lebhafte Einwirkung e i n t r i 1 1 ; 
ein Unterschied zwis ch e n Silber blech und Haar- 
silber machte sich nicht bemerkbar. 
Um zn verhüten, daß sich bei Zimmertemperatur das Silber 
nachträglich schwärzt, wurden die Rohre nach dem Herausnehmen 
aus dem Ofen an der Zuschmelzungsstelle geöffnet und so aufbewahrt; 
auch nach Wochen zeigte sich keinerlei Veränderung am Silber. 
C. Erhitzen von künstlichem Silbersulfid und Silberblech. 
Die Versuche, kräftiges Ag-Wachstum durch Erhitzen von 
Silberblech oder Schwefelsilber für sich allein zu erzielen, mußten 
somit als aussichtslos betrachtet werden, und so blieb nur noch 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1919. 2 
